超高力ボルト材料の耐久性等の品質水準に関する共同研究

目次

第 1 章 研究の概要 ...................................................... 1
1.1 研究の背景 ....................................................... 1
1.2 高力ボルトの遅れ破壊の特徴と評価法 ............................... 1
1.3 研究の概要 ....................................................... 2

第 2 章 耐遅れ破壊特性に関する評価法 .................................... 5
2.1 H E /H C 法 .......................................................... 5
2.1.1 H E /H C 法の概要................................................. 5
2.1.2 H E /H C 法の試験方法と耐遅れ破壊特性の評価方法 ................... 72.2 H E */H C *法 ......................................................... 92.2.1 H E */H C *法の概要 ............................................... 92.2.2 H E */H C *法の試験方法と耐遅れ破壊特性の評価方法 ................. 9第 3 章 高力ボルト材料の耐遅れ破壊特性の評価 ........................... 133.1 本研究で用いる試験方法 ........................................ 133.2 供試ボルトの諸元 .............................................. 133.2.1 供試ボルト材料の化学成分 .................................. 133.2.2 供試ボルトの製造 .......................................... 133.2.3 供試ボルトの機械的性質 .................................... 143.3 限界拡散性水素量 H C の測定 ...................................... 143.3.1 試験片 .................................................... 143.3.2 試験方法 .................................................. 153.3.3 試験結果 .................................................. 153.4 侵入水素量 H E の測定 ............................................ 183.4.1 試験片 .................................................... 183.4.2 試験方法 .................................................. 183.4.3 試験結果 .................................................. 19

3.5 耐遅れ破壊特性の評価 .......................................... 213.5.1 材料性能の違いによる評価 .................................. 213.5.2 ねじ形状の違いによる評価 .................................. 223.6 環状切欠き試験片による実際のボルトの応力再現性 ................ 223.6.1 高力ボルトを模擬する環状切欠き試験片形状 .................. 233.6.2 超高力ボルトを模擬する環状切欠き試験片形状 ................ 23

第 4 章 腐食促進試験による高力ボルトの耐遅れ破壊性能の確認 ............. 264.1 観覧車腐食促進試験 ............................................ 264.1.1 概要 ...................................................... 264.1.2 試験方法 .................................................. 264.1.3 試験結果 .................................................. 314.2 高濃度腐食溶液による腐食促進試験 .............................. 494.2.1 概要 ...................................................... 494.2.2 試験方法 .................................................. 494.2.3 試験結果 .................................................. 52
4.2.4 試験法の改良に向けて ...................................... 53

第 5 章 長期暴露された高力ボルトの腐食状態調査 ......................... 565.1 調査概要 ...................................................... 565.2 実腐食環境に設置された暴露試験体の腐食状態調査（その１） ...... 565.2.1 暴露試験の概要 ............................................ 565.2.2 調査結果 .................................................. 57
5.3 実腐食環境に設置された暴露試験体の腐食状態調査（その２） ...... 57
5.3.1 暴露試験の概要 ............................................ 57
5.3.2 調査結果 .................................................. 585.4 既設橋の高力ボルト腐食状態調査 ................................ 62
5.4.1 調査対象橋梁 .............................................. 625.4.2 調査結果 .................................................. 62

第 6 章 まとめ ........................................................ 75

6.1 高力ボルトの耐遅れ破壊特性の評価 .............................. 75
6.1.1 材料としての耐遅れ破壊特性の評価 .......................... 756.1.2 腐食促進試験による高力ボルトの耐遅れ破壊特性の評価 ........ 78
6.2 長期暴露された高力ボルトの腐食状況調査 ........................ 80